396 Referate. 33, 4. 



(uiclit aber iu konzentriertem) Kupferoxydammouiak löst sich die tote 

 Faser schwerer als die Vollreife. Während letztere im Ultramikroskop 

 eine sehr lichtstarke, grobe und unregelmäßig verlaufende Netzstruktur 

 zeigt, hat die Wandung der toten Faser nur sehr lichtschwache Struk- 

 turen, die durch eine zu ihrer Längsrichtung parallel verlaufende 

 Lagerung der Mizellen gekennzeichnet sind. Die schlechtere Färbbar- 

 keit hatte man dadurch erklären wollen , daß bei der toten Faser 

 der Kanal fehle. Dies ist nicht richtig. Denn alle BaumwoUfaseru 

 haben einen Kanal. Bettet man die dickeren ausgereiften Fasern 

 in Paraffin ein und stellt dann Mikrotomlängsschnitte von etwa 1 // 

 her (z. B. mit dem Minot- Zimmermann sehen Mikrotom), so zeigen diese 

 ebenfalls keine höhere Färbfähigkeit. Letztere hängt also in der 

 Hauptsache von der Wandstärke ab. Ein Stoß von übereinander- 

 gelegten dünnen farbigen Glasplatten würde in der Aufsicht auch 

 weniger tief gefärbt erscheinen als eine einheitliche , ebenso dicke 

 Platte. — Die tote Baumwollfaser ist doppelbrechend. Das zeigt 

 sich am besten bei Einschaltung eines Glimmerplättchens von ^j^ X. f 



Auf dem durch den Glimmer (45^) bedingten grauen Untergrund 

 heben sie sich je nach ihrer Lage zu den Schwingungsrichtungen 

 des Nicols und den Achsen des Glimmerplättchens schwarz oder weiß 

 ab. Die reifen Haare sind dagegen in allen Lagen hell. i 



Die Wandung des unreifen Haares mißt mindestens 1 /u. Die f 



Cuticula ist ebenso wie bei den toten Fasern nur sehr schwach 

 entwickelt. Dagegen ist das Innere der unreifen Faser sehr reich 

 an protoplasmatischen Resten. Eine Schichtung der Zellwand ist 

 auch nach Einwirkung starker Quellungsmittel (Kalilauge, Kupferoxyd- 

 ammoniak) nicht wahrzunehmen. Schrägstreifungen, wie sie nament- 

 lich an den breiten, toten Haaren häutig nachzuweisen sind, kommen j 

 hier nicht vor. Infolge des hohen Eiweißgehaltes zeigt die unreife 

 Faser mit Substantiven Farbstoffen eine ungleich stärkere Färbung als 

 die reife. Die Wandung beider Fasern bleibt jedoch, wie der mikro- 

 skopische Befund lehrt, fast völlig ungefärbt. Mit Beizen vorbehan- 

 delte und mit basischen Farbstoffen gefärbte unreife Fasern nehmen 

 im Gegensatz zu den reifen nur helle Farbtöne an. Auch hier ist 

 die geringe Wandstärke die hauptsächliche Ursache. Die Breite ist 

 fast die gleiche wie beim Vollreifen. Das Haar ist fast gar nicht 

 gedreht. Zwischen gekreuzten Nicols werden etwas hellere Farbtöne 

 als bei der toten Faser beobachtet. Die Helligkeitsgegensätze , die 

 nach Einschaltung eines Glimmerplättchens von ^/j. k resultieren, sind 

 wesentlich schwächer ausgeprägt als bei der toten Faser. Die Ultra- 

 struktur ist durch das Auftreten paralleler und verhältnismäßig licht- 

 starker Linien ausgezeichnet. 



Der zweite Teil der Untersuchung betrifft die „Bartfasern" der 

 Baumwolle. Herzog unterscheidet drei Typen. Typ I findet sich 

 in den meisten Baumwollen des Handels ; am ausgeprägtesten in 

 ägyptischen Marken. Die Haare sind auffallend braun bis grün. Im 



